156 C. R. v. Hauer und C. Jolm. N(jl 



G5. Steinproben, übersendet von der Bau-Unternehmung J. 

 Bisutti et Gaido in Muncacs. 



Nr. 1. Dunkelgefärbter in Salzsäure unlöslicher Thon, welcher 

 beim Brennen eine gelblich-weisse Farbe annimmt 49*65 Proc. 

 Kohlensaures Eisenoxydul • 11-57 „ 

 „ Kalkerde • • • 35' 60 „ 



Talkerde ■ • • 2*25 „ 





9907 Proc. 



Nr. 2. Thon (wie bei Nr. 1.) • • • • 



26-50 Proc. 



Kohlensaures Eisenoxydul 



9-49 „ 



„ Kalkerde • ■ 



5900 „ 



„ Talkerde • - 



4-30 „ 





90-29 Proc. 



Nr. 3. Thon (wie bei Nr. 1.) . • - • 



26-60 Proc. 



Kohlensaures Eisenoxydul 



8-76 



„ Kalkerde • • 



59-25 „ 



„ Talkerde • • 



394 „ 



98-55 Proc. 



Nr. 4. Thon (wie bei Nr. 1.) 24'40 Proc. 



Kohlensaures Eisenoxydul 6*73 „ 



„ Kalkerde • • 64 35 „ 



Talkerde • • 388 „ 



99-36 Proc. 



Technische Probe. Die Gesteinsproben wurden durch 2 Stunden 

 einer starken Rothglühhitze ausgesetzt, wobei sich ihre ursprüngliche 

 schwarzgraue Farbe in ein lichtes Braun verwandelte. Die gebrannten 

 Kalke wurden fein gepulvert und mit Wasser zu einem Breie angemacht, 

 aus welchem die Probekügelchen gebildet wurden. Diese verhielten sich 

 wie folgt: 



Die Probekugeln Nr. 1 erwärmten sich nicht, sie erhärteten sehr 

 langsam, konnten erst nach einigen Stunden ins Wasser gebracht 

 werden, wo sie sogleich wieder erweichten und zu Brei zerfielen. Im 

 lufttrockenen Zustande konnten solche Probekugeln leicht zwischen den 

 Fingern zerdrückt werden. 



Die Probekugeln von Nr. 2, 3 und 4 mit hinreichend viel Wasser 

 angemacht, wurden in 10 bis 15 Minuten steinhart, sie erwärmten sich 

 dabei ziemlich stark. Ins Wasser gebracht, behielten sie vollkommen 

 ihre Festigkeit. 



Gemenge von Nr. 1 und 2, 3 und 4 zu gleichen Theilen ver- 

 hielten sich wie die letzteren allein, nur erfolgte das Erhärten (Binden) 

 etwas langsamer, was in vielen Fällen Vortheil bietet. 



Die sämmtlichen 4 Gesteinsproben sind daher, und zwar Nr. 2, 

 3 und 4 für sich und Nr. 1 im Gemenge, ein ganz vortreffliches Ma- 

 terial zur Herstellung von hydraulischen Kalk. 



66. Graphit, eingesendet von Herrn Adalbert Stieg ler in 

 Windischgarsten. 



Das angeblich als Graphit eingesendete Gestein ist kein Graphit, 

 sondern eine ziemlich gute Steinkohle, die etwas stark schieferig 



